chemische Bestandtheile der Chinarinden, 9 



rung in Substanzen ein, die sich namentlich auf die 

 ExtractionsstofFe erstreckt, wie folgende Tabelle zeigt : 



Chinafaser, nach einander mit Chinafaser, nach einander mit 



Alkohol, Aether, Wasser, Soda- verdünnter Schwefelsäure, Al- 



lösung u. Kali behandelt, gab : kohol, Aether, Wasser, Soda- 

 lösung U.Kali behandelt, gab: 



Extractivstoffe, löslich in Alkohol Extractivstoffe, löslich in Alkohol 



21,240 o/o 4,240 % 



Lignoinartiger Körper 4,384 „ Lignoinartiger Körper 4,422 „ 



Lignin mit Kork 54,075 „ Lignin mit Kork 63,617 „ 



Zunächst muss ich bemerken, dass ich in der China 

 rubra einen Huminkörper finden konnte, der sonst in den 

 chemischen Reactionen nicht von dem früher erwähnten 

 Lignoin der China Huanuco abwich, aber doch eine an- 

 dere chemische Zusammensetzung besass. Diese Humus- 

 substanz wurde ganz wie früher (vide: über Chinarinden 

 u. s. w.) für die Elementaranalyse geeignet gemacht. Sie 

 verlor bei 100^ C. sämmtliches Wasser ; dieselbe bis auf 

 1200 C. erhitzt, gab keinen Verlust mehr kund. 



0,33 Grm. dieser Substanz gaben 0,002 Grm. Asche. 



0,258 „ „ „ mit chromsaurem Blei- 



oxydkali und mit vorgelegtem metallischem Kupfer ver- 

 brannt, gaben 0,575 Grm. C02 und 0,112 Grm. HO. Es 

 verhalten sich hiernach C : H = 40 Aeq. : 19 Aeq. 



Ebenso erleidet der Stick stoffgehalt der Faser man- 

 cherlei Abänderung in seinen Mengen, die ich, auf luft- 

 trockne Chinarinde berechnet, in Nachstehendem folgen 

 lasse. 



Die Rinde enthielt: 

 I. Mit Alkohol, Aether, Wasser 11. Mit SQS, Alkohol, Aether und 

 und S03 behandelt Wasser behandelt 



0,50 Proc. N. 0,380 Proc. N. 



Hierauf mit kohlensaurem Natron digerirt: 

 0,37 Proc. N. 0,33 Proc. N. 



Behandelte ich die Rinde I. mit Kalilauge, so erhielt 

 ich eine schwach gelblich gefärbte Flüssigkeit, die, nach- 

 dem sie mit Salzsäure übersättigt, durchaus keinen Nie- 

 derschlag, selbst nach Verlauf von 12 Stunden zeigte. 



